I 









■ 







Die Fasergewebe des Leines, des Hanfes, der Nessel und Baumwolle. 



169 





Die geringere Dauerhaftigkeit der Baumwollzeuge im Verhaltniss zu Linnen beruht auf der unglei- 

 ehen Dicke, Diinnwandigkeit, hauptsachlich aber auf der Krauselung und Windung der Faser. Die Flachs- 

 fasern sind vermoge ihrer Derbheit und Dickwandigkeit, welche sieh bis zum volligen Verschwinden der 

 Hohlung erstreckt , noch mehr aber wegen ibrer walzenformigen Gestalt , Glatte und Schmiegsamkeit 

 imgleich besser geeignet zahe und dauerbafte Drathe zu bilden. 



III. Veranderungen der Baumwollfaser bei ihrer Verarbeitung. 



Die Veranderungen, denen die Baumwollfaser bei der Verarbeitung zu Gespinnsten und Geweben 

 aller Art unterlicgt, sind fast nur mechanisch, und ahnlich jenen, die wir an der Flachsfaser kennen gelernt 

 haben. Sehr oft ist nur eine geringe oder keine mechanische Veranderung bemerkbar. Bei dem Verspin- 

 nen wird die Faser oft gekniet, gefaltet, gezerrt und stellenweise eingerissen, doch hat alles dies auf das 

 aussere Ansehen nur geringen Einfluss. Ebenso bringt das Weben und Appretiren der Baumwollzeuge, 

 wenn man die geringe Zerrung, Drehung und Quetschung mancher Fasern abrechnet, keine weitere, mecha- 

 nische oder chemische Umanderung hervor. Auch die Bleiche der Baumwollstoffe, sowohl die Rasenbleiche, 

 als Chlorbleiche, bringt keine entschiedene, chemische Veranderung in der Weise hervor, dass der consti- 

 tuirende Bestandtheil der Baumwollfaser , die Cellulose in ihrer Zusammensetzung alterirt wiirde , noch 

 weniger aber eine mechanische Veranderung der Faser. Auf den ersten Blick scheint das Gesagte freilich 

 nicht so, wenn man bedenkt, dass die Bleiche theilweise auf einer chemischen Operation beruht. Die Ein- 

 wirkungen der Rasenbleiche bestehen in einer Veranderung der Oberflache , der Art , dass sowohl aller 

 Schmutz und die anklebenden Farbstoffe entfernt werden, als auch, dass die glanzende Oberflache, der 

 sogenannte Firniss des Baumwollhaares (der aber, wie friiher bemerkt wurde , als soldier Stoff nicht 

 wirklich existirt) eine matte Beschaffenheit erhalt. Durch die stattfindende , langsame Gahrung bei der 

 Rasenbleiche wird die Substanz der Faser selbst geloekert, der etwa vorhandene Inhalt derselben zerstort, 

 oline dass jedoch die Einwirkung so stark ware, dass die Cellulose der Faser zersetzt wiirde. Man kann 

 diesen Stoff in der gebleichten Faser eben so wohl darstellen, wie in der rohen, ungebleichten. Die Chlor- 

 bleiche erreicht denselben Zweck. Dabei findet iiberdies eine chlorige Infiltration der Faser Statt, in glei- 

 cher Weise, wie es bei chlorgebleichten Leinwanden und Papieren vorkommt und oben angegeben wurde. 

 Doch vermag auch diese Infiltration nicht die Cellulose chemisch so zu verandern, dass sie sich, nach Aus- 

 waschen der Chlorreste nicht in voller Reinheit darstellen liesse. 



Ebenso wenig aussert das Farben mit organischen oder anorganischen Pigmenten einen wesentlichen 

 Einfluss. Zum Belege dienen die Kattunfasern , Fig. XVII, in fig. 2, 3 ungefarbte, in fig. 1, 4 gefarbte; 

 beide im trockenen Zustande dargestellt. In fig. 3 bemerkt man an der Oberflache Staubtheilchen , welche 

 das Schmutzigwerden der Zeuge veranlassen. In Fig. XVIII sind verschieden gefarbte Kattunfasern im 

 befeuchteten Zustande dargestellt, wodurch sie anschwellen und ihr Bau besser erkenntlich wird. Durch 

 Vergleichung mit den vorangehenden Abbildnngen der Normalfaser ergibt sich , dass die gefarbte Faser, 

 kleine Risse und Falten abgerechnet, keine sonstige Veranderung erleide. Alle Arten von Baumwollge- 

 spinnsten und Geweben, so wie auch die Baumwolle in gemischten Linnenerzeugnissen verhalten sich hierin 

 ganz gleich. 



Die Intensitat, womit die Baumwollfaser Farbstoffe aufnimmt , ist verschieden. Meistentheils findet 

 man Fasern in verschiedener Starke von dem Farbstoffe durchdrungen , so dass einzelae oft sehr dunkel 

 gefarbt erscheinen, wahrend andere kaum einen zarten Anflug besitzen. Diese Verschiedenheit in der Auf- 

 nahme des Farbstoftes erklart sich aus der Structur der Faser und den vorangegangenen, mechanischen 

 Veranderungen. Um eine vollkommene, intensive und dauerhafte Farbung zu erhalten, muss der Farbestoff, 

 nach Erforderniss mit oder ohne Beizmittel , sowohl in das Innere der Faser aufgenommen und an die 

 Wande abgesetzt, als auch die secundaren Ablagerungsschichten von demselben durchdrungen werden. Die 

 Faser farbt sich um desto dunkler, je mehr sich der Farbstoff in der Hohlung angesammelt hat, und um 



Denkschriften der mathem.-naturw. CI. IV. Bd. 



22 







^ 





i i 







■ 







\ 



m 



' 





t 





' '»■ 











I i 



l 



^^ 









^ 





•*fc. 



I i I 







i 





l 



I 







I 



\ 











A 





i. 



■ 







I 





^ 



-I 



ll 







